î490 ACADÉMIP DES SCIENCES. 



mine à son lour, cl alors la conduclivité électrique augmenlc, tandis que 



les quantités de carbonate de soude diminuent. 



4° La théorie que nous venons d'exposer e.-^t encore confirmée par les 

 faits suivants : 



a. Si au lieu de limiter l'addition A\\ carbonate de soude à celle qui est 

 ijécessaire pour faire apparaître le début du précipité permanent on ajoute 

 la quantité néeessaire pour précipiter entièrement la solution, on constate, 

 en opérant sur unt; solution fraîchement préparée à froid, que le précipité 

 lavé à fond ne contient p^s trace d'acide sulfiirique. 



h. En répétant le même essai sur iino solution doqt on détermine l'évo- 

 lution rapide immédiate par l'ébullition, le carbonaite (\ç soude précipite 

 un mélange d'hydrate chromique et d'un sulfate complexe; en effet, ce 

 mélange lavé à fond et décomposé par l'aciçie chlorhydrique chaud, s<' 

 dissout en fournissant de l'acide sulfurique en proportions notables. 



CHIMIE PHYSIQUE. — La dissolution retardée et la précipitation prématurée 

 du carbure de fer dans les aciers et Pinfliience de Vétat iintial sur ces p/iéno- 

 jnènes. iNote de MM. A. Portevin et P. Cuevekard, présentée par 

 \l. Henry Le Cliatelier. 



La trempe d'un acier au carbone cotnpreiid deux opérations : 



1° A réchauffement, mise en solution solide dans le fer y du carbure de 

 fer l'e^C pu cémentite. 



■À° Au refroidissement, conservation en solution solide hors d'équilibre 

 dans le fer a du carbure de fer ainsi dissous, y— >a. 



Il y a donc grand intérêt à étudier le processus et les modalités de la 

 solubilisation du carbure de fer au chauffage et de sa précipitation ulté- 

 rieure au cours du refroidissement. 



Nous nous bornerons ici à examiner le cas le plus simple de l'acier eutec- 

 tique au carbone; dans celui-ci en effet la solubilisation, ou inversement la 

 séparation, du carbure de fer ne s'ofTectue en principe qu'en une seule 

 période marquant l'accomplissement de la réaction unique réverr 

 sible Fea 4- Fe^C ^solution solide Fey — C. 



Les courbes de dilatation ne devraient donc présenter qu'une seule ano- 

 malie très marquée, tant à réchauffement (Ac) qu'au refroidissement(Ar), 

 anomalie sé[)arant la courbe de dilatation de l'état stable à froid de celle de 

 l'état stable' à chaud (austénile). La dilatabilité à l'état stable à chaud 



